Ses demi-axes sont : a — 0,65916 b = 0,33039 ; son 
centre, qui se trouve aussi sur la petite diagonale, coïncide 
presque avec l’origine; il se trouve en dessous du point o à 
une distance représentée par 0,02049. 
Voici le tableau de correspondance entre les duretés cal¬ 
culées et les duretés mesurées : 
Dureté suivant 
o e 
0 n «l 
°p,i 
oe/oe" 
°h 
° n b 
o a 
Calculée. 
2,85 
2,40 
2,43 
1,52 
1,37 
1,25 
0,96 
Mesurée. 
2,85 
2,50 
2,13 
1,52 
1,37 
1,26 
0,96 
Sans vouloir tirer des conclusions générales d’un si petit 
nombre d’expériences, nous allons cependant faire quelques 
observations suggérées par le rapprochement des figures 
étudiées dans les corps appartenant au système cubique. 
1“ Faces du cube. 
Dans le sel gemme et la sylvine, la figure inverse de la face 
du cube est le carré obtenu en joignant les milieux des 
côtés de cette face (*), tandis que. dans la fluorine, la figure 
(*) Nous faisons abstraction des résultats obtenus une seule fois par 
M. Exner dans les faces 1 et 2 du cristal représenté par la fig. 2 et qui consti¬ 
tuent une anomalie. Le système cristallin auquel le sel gemme doit être rapporté 
a été toujours le sujet de discussions. Les expériences de M. Yoigt sur l’élasti¬ 
cité du sel gemme paraissent devoir le faire rapporter au système du prisme 
orthorombique. (Mallard. Crist., t. II, p. 59.) Tout récemment, M. Marangonhi 
(Criteri per stcibilire una classificazione natur'ale dei cristalli. Rendic. délia R. 
Accademia dei Lincei, vol. IV, fasc. 3, 1888) a conclu de ses expériences que le 
sel gemme doit être rapporté, optiquement parlant, au système rhomboédrique. 
Ayant taillé des lames de 5 mm. d’épaisseur parallèlement aux faces de 
l’octaèdre dans un grand cube limpide, les quatre sommets tronqués appartenant 
à la même face, M. Marangonhi a observé qu’entre les niçois croisés, en lumière 
parallèle, une seule de ces lames reste constamment éteinte ; il en a conclu 
que cette dernière provenait de la troncature de l’angle a du pseudo-cube, tandis 
